﻿Die 
  Silikatschmelzen. 
  733 
  

  

  Beobachtung 
  

  

  Fortsetzung 
  der 
  randlichen 
  Veränderung. 
  

   Deutliche 
  allgemeine 
  Veränderung 
  an 
  den 
  

  

  Rändern. 
  

   Zusammenfließen. 
  

  

  Einige 
  ganz 
  flüssige 
  Teile 
  treten 
  auf. 
  

   Trennung 
  früher 
  vereinigter 
  Teile. 
  Vieles 
  ist 
  

   schon 
  flüssig. 
  

  

  Der 
  größte 
  Teil 
  ganz 
  flüssig. 
  

   Die 
  Schmelze 
  wird 
  dünnflüssiger 
  und 
  durch- 
  

   sichtig. 
  

   511 
  Qm 
  1235° 
  Die 
  meisten 
  Teile 
  durchsichtig 
  und 
  schon 
  

  

  flüssiger. 
  

   5 
  h 
  5 
  m 
  1240° 
  Feste 
  Teile 
  sind 
  keine 
  mehr 
  vorhanden. 
  

   5 
  h 
  10 
  m 
  1250° 
  Alles 
  ziemlich 
  flüssig 
  und 
  weniger 
  viskos. 
  

  

  Oligoklas 
  

  

  Zeit 
  

  

  Temperatur 
  

  

  4 
  h 
  20 
  m 
  

  

  1175° 
  

  

  4 
  h 
  25 
  m 
  

  

  1185° 
  

  

  4 
  h 
  30 
  m 
  

  

  1195° 
  

  

  4 
  h 
  35 
  ra 
  

  

  1200° 
  

  

  4 
  h 
  38 
  m 
  

  

  1205° 
  

  

  4 
  h 
  40 
  ra 
  

  

  1210° 
  

  

  4 
  h 
  45m 
  

  

  1220° 
  

  

  4 
  h 
  5 
  Qm 
  

  

  1225° 
  

  

  4 
  h 
  55 
  m 
  

  

  1228° 
  

  

  1150' 
  

  

  1200' 
  

  

  CX3 
  CXD 
  

  

  1^15 
  ° 
  

   J1 
  ! 
  j0° 
  1200° 
  1210° 
  

  

  Fig. 
  2. 
  

  

  Veränderungen 
  bei 
  Oligoklaspulver. 
  

  

  Demnach 
  würde 
  der 
  Beginn 
  des 
  Schmelzens 
  bei 
  1170° 
  

   eintreten. 
  Bei 
  1200° 
  wäre 
  ungefähr 
  gleich 
  viel 
  Flüssiges 
  und 
  

   Festes 
  vorhanden. 
  Bei 
  1240° 
  ist 
  alles 
  flüssig. 
  

  

  Diese 
  Daten 
  stimmen 
  mit 
  meinen 
  früheren 
  Beobachtungen 
  

   recht 
  gut 
  überein; 
  da 
  hier 
  sehr 
  reines 
  Material 
  vorlag, 
  so 
  ist 
  

  

  